Gegenseitige Löslichkeit der Mineralien. 
719 
3. Im dritten Versuche wurde der Augit mit der doppelten 
hewiclitsinenge Labrador zusammerigeschmolzen. Die hiebei er- 
haltene Schmelze zeigte eine mattgraue splitterige Oberfläche. Die 
Bruchflächen hatten jedoch ein ganz anderes Aussehen. Sie waren 
glatt, glänzend, glasig, von braunschwarzer Farbe und enthielten 
in den der Oberfläche benachbarten Partien kleine, hirsekorngrosse, 
runde, hellgrau gefärbte Pünktchen eingelagert. Diese sind gegen 
die Oberfläche zu immer häufiger, sodass allmählich durch \~er- 
schmelzung derselben die charakteristische mattgraue Oberflächen- 
schichte gebildet wird, welche sich, mit der Lupe betrachtet, aus 
lauter kleinen Kügelchen zusammengesetzt erweist und dem ent- 
sprechend gegen die tiefer gelegene Glasmasse wellig begrenzt 
erscheint (siehe Figur 2). 
Bei der mikroskopischen Untersuchung 
des Dünnschliffes bemerkt man, dass die 
Grundmasse aus einem homogenen gelblichen 
Glase besteht, in welchem ausser den oben 
beschriebenen Körnchen keinerlei Ausschei- 
dung zu bemerken ist. Diese Körnchen zeigen 
unter dem Mikroskope deutlich concentrische 
Schichtung und ausserdem eine diese 
Schichtung durchkreuzende, radiärstrahlige 
Streifung. Sie zeigen Aggregatpolarisation 
und bestehen aus Augitsubslanz. Zahlreiche 
dieser Augitsphärulite zeigen in ihrem Centrum 
theils isolirte, theils zu Büscheln oder Drusen 
gruppirte Labradornadeln in Form von Ein- 
schlüssen; manche derselben sind so gross, 
dass sie beinahe bis an die Peripherie der 
Sphärulite reichen. Ausserhalb dieser finden 
sich in der Glasmasse keine Labradoraus- 
scheidungen. Dieses Bild zeigt uns ganz un- 
zweideutig, dass sich der Labrador primär 
in Gestalt dieser Krystallnadeln ausgeschieden 
hat, denn diese sind in Form von Einschlüssen gut ausgebildet vor- 
handen. Der Augit hat sich erst später, aber rascher ausgeschieden 
und hiebei diese Labradorkryställchen eingeschlossen ; ausserdem 
zeigt er nur den Beginn einer Krystallbildung. 
In diesem Falle hatten wir also die dem stabilen Gleich- 
gewichtszustände entsprechende Ausscheidungsfolge. Zuerst hat 
sich der in der doppelten Gewichtsmenge vorhandene Labrador aus- 
geschieden, trotzdem er eine geringere Krystallisationsgeschwindig- 
keit hat als der Augit, welcher erst secundär zur Ausscheidung kam. 
b) Die Ausseheidungsfolge der einzelnen Mineralien aus 
Schmelzflüssen, welche Magnetit und Albit in verschiedenen Mengen- 
verhältnissen enthielten, wurde durch folgende drei Versuche ver- 
anschaulicht. Es wurde der Magnetit: 1. mit der dreifachen, 2. mit 
Figur 2. 
a. schwarze glasige 
Grundmasse. 
b. graue oberfläch- 
liche Schichte, 
welche sich aus 
lauter kleinsten 
Kügelchen zu- 
sammensetzt und 
daher gegen a 
wellig erscheint. 
c. einzelne von der 
Schichte b losge- 
trennte graue Kü- 
gelchen, die in die 
schwarze glasige 
Grundmasse a ein- 
gelagert sind. 
